— LXXI — 



kalten Tremieisen etc.) Gebrauch macht , wozu noch die vielfältigen 

 Formen der Elastizitätsüberschreituug' kommen , in denen sich die be- 

 kannte „Tücke des Objekts" gefällt. 



Die spontanen Spannungen, zu deren Deutung in quali- 

 tativer und quantitativer Hinsicht die geschilderten Erscheinungen den 

 Schlüssel bieten, beruhen auf der merkwürdigen Eigenschaft der Kolloide, 

 im Gegensatz zu den Krystalloiden, beim Übergang aus dem geschmolzenen 

 in den starren Zustand sich um so stärker zu verdichten, je langsamer 

 die verschiedenen Übergangsstadien vom plastischen in den starren Zu- 

 stand durchlaufen werden, um so weniger aber, je rascher Abkühlung 

 und Erstarrung erfolgen. Ist z. B. bei einem Glas- oder Harzkörper 

 die Obertiäche durch Abkülilung schon fest geworden , so kann das 

 Innere infolge des Wärmeschutzes der äußeren Schichten länger flüssig 

 bleiben und viel allmählicher erstarren, hat demnach das Bestreben, sich 

 stärker zusammenzuziehen als die Oberflächenschicht, von w'elcher es 

 jedoch wegen ihrer Unbeweglichkeit daran gehindert wird. Die Folge 

 ist, daß nach Erstarrung des Ganzen die inneren Schichten negativ ge- 

 spannt (gedehnt), die äußeren Schichten hingegen positiv gespannt 

 (gepreßt) erscheinen, und daß der Spannungsgegensatz um so stärker ist, 

 je verschiedener das Tempo der Abkühlung innen und außen. Am Bei- 

 spiel des Hartglases (de la Bastik), der „Bologneser Fläschchen" und 

 besonders der bekannten „Glastränen", die infolge der kolossalen Zu- 

 sammenziehung des Innern sogar Vakuolen entwickeln, sowie anderer 

 Objekte, erläuterte der Vortragende deren Spannungsverhältnisse im 

 Vergleich zu denen des hüttenmäßig geküblten Glases und möglichst 

 spannungsloser Körper durch einige Diagramme und erklärte die Ur- 

 sachen der explosionsartigen Zertrümmerungen, die an stark gespannten 

 Gläsern, Schlacken, Laven etc., ja auch an Harzmassen beobachtet und 

 manchmal fälschlich als Äußerungen eines mächtigen inneren Druckes 

 gedeutet werden, w^ährend sie tatsächlich auf der durch das plötzliclie 

 Zerreißen der stark gedehnten Innenschichten frei werdenden Schnell- 

 kraft der Bruchstücke der in den nicht komprimierten Zustand zurück- 

 kehrenden äußeren Schichten beruhen. Durch diese spontanen, sich im 

 labilen Gleichgewicht befindenden positiven und negativen Spannungen, 

 welche man mit Recht als „versteinerte Kräfte" bezeichnen könnte, 

 werden im gespannten Zustande des Körpers die Dichteunterschiede 

 der rasch und der langsam gekühlten Schichten bis zu einem gewissen 

 Grade ausgeglichen. Welche bedeutenden Unterschiede in der Dichte 

 der entspannten Massen bestehen können , mögen folgende "S'ersuche 

 beweisen, die der Vortragende mit Proben verschiedener Glasarten aus- 

 geführt hat, deren Dichte er je einerseits am langsam (hüttenmäßig) 

 gekühlten, anderseits an dem wieder geschmolzenen und durch rapide 

 Abkühlung erstarrten Glas feststellte : Es ergaben sich Unterschiede von 

 0,4 bis über 0,5 7o; ja bei einem Flaschenglas, das durch äußerst lang- 

 same Alikühlung großer Massen im Wannenofen sich auf ein Maximum 

 der Dichte zusammengezogen hatte und zum Teil sogar unter Abscheidung 

 von Wollastonit kristallisiert war (vergl. Mitteilung in diesen Jahres- 

 heften 1901, XCTV), zeigte das wieder geschmolzene, rapid gekühlte 



